ARG 19 



aSfsez tenace : mais elles sont en général moins compactes , 

 plus friables ; elles se délaient plus facilement dans l'eau. Je 

 n'en ai point vu qui possédassent la propriété d'acquérir dans 

 l'eau ce commencement de translucidité que présentent plu- 

 sieurs des précédentes. Plusieurs aussi sont très - colorées, 

 et loin de perdre cette couleur par la cuisson , elles devien- 

 nent souvent d'un rouge très-vif; enfin elles ont une cas- 

 sure irrégulière , raboteuse et nullement lamelleuse. Quoi- 

 que douces au toucher , elles n'ont pas ordinairement l'onc- 

 tuosité des argiles à foulon. Quelques-unes font une effer- 

 vescence légère avec les acides , et ces dernières se rappro- 

 chent tellement des marnes qu'il est difficile de les distin- 

 guer. 



C'est la chaux et le fer que ces argiles contiennent qui 

 les rendent fusibles à une chaleur souvent fort inférieure 

 à celle que les argiles précédentes peuvent supporter sans 

 altération. 



Il paroît que c'est à ces argiles que Werner a appliqué 

 particulièrement le nom d'argile à potier. Les échantillons 

 qu'il a envoyés sous ce noni au Conseil des mines ont tous 

 la fusibilité des argiles que nous nommons figulines. 



Ces argiles sont employées dans la fabrication des faïences 

 et poteries grossières , à pâte poreuse et rougeâtre ; étant 

 plus répandues que les précédentes , et moins recherchées , 

 il n^y a presque point de localité remarquable que l'on 

 puisse citer. 



Argile Jjguline hrune d^Arcueîl. Cette argile est d'un brun 

 bleuâtre, mêlée de veines et de taches rouges. Elle fait avec 

 l'eau une pâte très -tenace, ne fait aucune effervescence 

 •avee les acides. Elle devient d'un rouge assez vif par la 

 cuisson et ne se fond qu'à une haute température ; celle 

 des fours de porcelaine la fait un peu boursoufler quand 

 elle contient beaucoup de fer , mais ne la fait point 

 fondre. 



Elle se trouve au mîdî de Paris, dans les environs de 

 Vaugirard, de Vanvres ^ d'Arcueil, etc. Elle est souvent 

 mêlée de sulfure de fer : ce mélange augmente sa fusibilité , 

 surtout dans les parties où se trouve ce sulfure. Elle est 

 placée au - dessous d'un premier lit de chaux carbonatée 



